Erstarrungskurven einiger Silikatschmelzen. 



609 



o 



3 



> 



Mengenverhältnis 



Krystallisationsprodu 



kte 



Glas 



O 





Schmelzpunkte 



Erstan 

 pun 



•ungs- 

 kte 



Schmelzpunkte 



■^1 



1, 



^3 



T 



T, 



T. 



1 



10 



90 



1220° 



1240° 



1135° 



1075° 



1155° 



1225° 



2 



20 



80 



1205 



1245 



1115 



1085 



1135 



1220 



3 



30 



70 



1210 



1250 



1115 



1100 



1150 



1210 



4 



40 



60 



1205 



1240 



1095 



1055 



1120 



1200 



5 



50 



50 



1210 



1250 



1110 



1070 



1130 



1185 



6 



60 



40 



1210 



1235 



1110 



1050 



1140 



1175 



7 



70 



30 



1215 



1240 



1100 



1070 



1135 



1175 



8 



80 



20 



1225 



1245 



1120 



1075 



1145 



1190 



9 



90 



10 



1220 



1230 



1125 



1075 



1160 



1195 



In dieser Reihe künstlicher Mischungen von Labrador und 

 Nephelin ist der Labrador das erste Ausscheidungsprodukt; 

 dort, wo der Nephelin im Überschuß vorhanden ist, enthalten 

 größere Plagioklaskrystalle auch Nephelineinschlüsse, doch 

 sind die ersteren dann bereits Ca-ärmer und besitzen demnach 

 ein geringeres Krystallisationsvermögen. Die sehr deutliche 

 Zwillingsbildung der Plagioklase erfolgte außer nach dem Albit- 

 gesetz auch nach dem Periklingesetz, denn die beiden Lamellen- 

 züge durchkreuzen sich in vielen Schnitten und erhalten hier- 

 durch einen mikroklinähnlichen Charakter. 



Im allgemeinen schieden sich die Nepheline um so früher 

 aus, je weniger Labrador in der Schmelze vorhanden war; 

 selbst dann, wenn nicht so langsam abgekühlt worden war, 

 hatten sich prismenartig ausgebildete Nephelinkryställchen ge- 

 bildet. Der Nephelin bildet in den meisten Schliffen Krystalle 

 mit treppenförmig vertieften Flächen, sogenannte gestrickte 

 Formen,^ ganz ähnlich dem Versuch 2 in der Reihe mit natür- 

 lichen Mineralien (Taf. II, Fig. 7). Unter gekreuzten Nikols 

 werden manche dieser Nephelinskelette scheinbar isotrop; die 

 Ursache hierfür liegt in einer Anhäufung kleinster Nephelin- 



1 Bruhns, Elemente der Krystallographie (1902] 



